Fabrikasi semikonduktor

jmpl|Array chip 3x3 menggunakan teknologi interkoneksi kemasan quilt
Fabrikasi alat semikonduktor adalah proses yang digunakan untuk menciptakan chip, sirkuit terpadu yang hadir di alat listrik dan elektronik sehari-hari. Proses ini memiliki urutan yang banyak dari fotografi dan pemrosesan kimia di mana sirkuit elektronik diciptakan secara bertahap di atas wafer yang terbuat dari bahan ber-semikonduksi murni. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling umum digunakan, meskipun gallium arsenide, germanium, dan banyak bahan lainnya digunakan dalam aplikasi khusus.  

Keping chip dibuat menggunakan proses pembuatan yang presisi dengan pengujian yang konstan. Wafer silikon dibuat lapis demi lapis menggunakan langkah pemrosesan berulang yang melibatkan gas, bahan kimia, pelarut, dan penggunaan sinar ultraviolet. Prosesnya meliputi pertumbuhan/pengendapan lapisan epitaksi dan film dielektrik, pembentukan pola (litografi dan etsa), implantasi (doping) dan difusi, serta pengendapan logam interkoneksi (aluminium, tembaga). Setiap lapisan dipola menjadi struktur yang sangat halus dengan dimensi mikron atau bahkan nanometer untuk mengembangkan sirkuit terpadu (IC) yang menghasilkan jutaan hingga miliaran transistor yang saling berhubungan. Ketika  selesai, satu wafer akan berisi ratusan cetakan (chip) identik yang harus melewati pengujian ketat dan kemudian dipotong dari wafer. Setiap chip kemudian dipasang ke paket logam atau plastik. Chip yang dipasang menjalani pengujian akhir dan kemudian siap dirakit menjadi produk akhir.

 Fabrikasi semikonduktor wafer bolu "kue lapis" 
Cakram silikon 12 inci tampak seperti cermin halus dan mengkilat saat tiba di pabrik. Tiga bulan kemudian, mereka ditutupi dengan ukiran rumit yang membentuk miliaran transistor, saklar mikroskopis yang mengontrol arus listrik dan memungkinkan chip melakukan tugas.

Ada sekitar 700 langkah pemrosesan di sepanjang prosesnya, yang melaluinya lusinan lapisan pola dicetak dan diukir di atas satu sama lain, mengikuti desain yang disediakan oleh setiap pelanggan chip. Pikirkan untuk membuat kue atau bolu. Dalam hal ini kuenya akan terdiri dari 60 hingga 75 lapis, dan kue tersebut dibuat dalam waktu sekitar dua setengah, tiga bulan.

Untuk membuat setiap lapisan, wafer dilapisi dengan bahan kimia peka cahaya. Kemudian printer berteknologi tinggi yang dikenal sebagai mesin litografi memproyeksikan pola kecil yang sama berulang-ulang di seluruh wafer, seolah-olah mencetak pola yang sama pada setiap kotak di papan catur, dengan setiap kotak mewakili chip masa depan. Setelah itu, mesin etsa mengukir pola-pola tersebut ke dalam wafer, dan lebih banyak bahan kimia disimpan dan dipanggang ke permukaan. Proses ini berulang-ulang ketika pola-pola berbeda diletakkan di atas satu sama lain untuk menciptakan lusinan lapisan transistor. Kemudian lapisan-lapisan tersebut dihubungkan satu sama lain melalui kabel tembaga untuk memungkinkan sinyal dan daya mengalir ke seluruh chip.

Pod yang membawa wafer jarang beristirahat selama proses tiga bulan ini, berpindah dari mesin ke mesin sesuai dengan rute yang telah diprogram.

 Sejarah transistor dan semikonduktor 
Sejarah kelahiran semikonduktor dapat ditelusuri kembali ke penemuan penyearah (konverter AC-DC) pada tahun 1874. Beberapa dekade kemudian, Bardeen dan Brattain di Bell Laboratories di AS menemukan transistor titik-kontak pada tahun 1947, dan Shockley menemukan persimpangan. transistor pada tahun 1948. Hal ini menandai datangnya era transistor. Pada tahun 1946, Universitas Pennsylvania di AS membuat komputer menggunakan tabung vakum. Komputer itu sangat besar sehingga tabung vakumnya memenuhi seluruh gedung, dan mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar serta menghasilkan banyak panas. Belakangan, kalkulator transistor (komputer) yang inovatif dikembangkan, dan sejak itu komputer telah berkembang pesat. Pada tahun 1956, Hadiah Nobel Fisika dianugerahkan bersama kepada Shockley, Bardeen dan Brattain atas kontribusi mereka terhadap penelitian semikonduktor dan pengembangan transistor.

Industri semikonduktor berkembang pesat setelah ditemukannya transistor. Pada tahun 1957, jumlahnya sudah melampaui skala 100 juta dolar. Pada tahun 1959, sirkuit terpadu bipolar (IC) ditemukan oleh Kilby dari Texas Instruments dan Noyce dari Fairchild Semiconductor di AS. Penemuan ini berdampak besar pada sejarah semikonduktor, dan menandai dimulainya era IC. Karena ukurannya yang kecil dan ringan, IC banyak digunakan di berbagai peralatan listrik.

Pada tahun 1967, Texas Instruments mengembangkan kalkulator desktop elektronik (kalkulator) menggunakan IC. Di Jepang, produsen peralatan elektronik merilis kalkulator satu demi satu, dan “perang kalkulator” yang sengit terus berlanjut hingga akhir tahun 1970-an. Integrasi IC semakin maju, dan sirkuit terpadu skala besar (LSI) dikembangkan. Teknologi terus maju. VLSI (dari 100 ribu hingga 10 juta komponen elektronik per chip) dikembangkan pada tahun 1980an, dan ULSI (lebih dari 10 juta komponen elektronik per chip) dikembangkan pada tahun 1990an. Pada tahun 2000-an, sistem LSI (LSI multifungsi dengan banyak fungsi terintegrasi dalam satu chip) dimasukkan ke dalam produksi skala penuh. Seiring kemajuan IC menuju kinerja tinggi dan berbagai fungsi, bidang penerapannya berkembang luas. Semikonduktor kini digunakan di setiap sudut masyarakat kita dan mendukung kehidupan sehari-hari.

 Sejarah MOSFET 
Berdasarkan metode pasivasi permukaan silikon, Mohamed Atalla mengembangkan proses logam-oksida-semikonduktor (MOS) pada akhir 1950-an. Dia mengusulkan proses MOS dapat digunakan untuk membangun transistor efek medan silikon (FET) pertama yang berfungsi, yang mulai dia kerjakan dengan bantuan Dawon Kahng di Bell Labs.

Transistor efek medan logam-oksida-semikonduktor (MOSFET) ditemukan oleh Atalla dan Kahng di Bell Labs. Mereka membuat perangkat tersebut pada bulan November 1959, dan menyajikannya sebagai "perangkat permukaan yang diinduksi medan silikon-silikon dioksida" pada awal tahun 1960. Dengan skalabilitasnya yang tinggi,[59] dan konsumsi daya yang jauh lebih rendah serta kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan transistor sambungan bipolar, MOSFET memungkinkan pembuatan sirkuit terpadu (IC) berdensitas tinggi, yang memungkinkan integrasi lebih dari 10.000 transistor dalam satu IC.

Transistor efek medan gerbang Schottky (MESFET) galium-arsenida pertama dibuat oleh Carver Mead dan dilaporkan pada tahun 1966. Laporan pertama MOSFET gerbang mengambang (FGMOS) dibuat oleh Dawon Kahng dan Simon Sze pada tahun 1967.

MOSFET telah menjadi perangkat yang paling banyak diproduksi dalam sejarah. Pada tahun 1959, MOSFET diperkenalkan dan pada tahun 2020 masih menjadi jenis transistor dominan yang digunakan, dengan perkiraan total 13 sextillion (1,3×1022) MOSFET yang diproduksi antara tahun 1960 dan 2018. Keuntungan utama transistor MOSFET dibandingkan BJT adalah bahwa mereka tidak mengonsumsi arus kecuali saat berpindah status dan memiliki kecepatan peralihan yang lebih cepat (ideal untuk sinyal digital).

 PMOS dan NMOS 
Awalnya ada dua jenis logika MOSFET, PMOS (MOS tipe-p) dan NMOS (MOS tipe-n). Kedua jenis ini dikembangkan oleh Atalla dan Kahng ketika mereka pertama kali menemukan MOSFET, membuat perangkat PMOS dan NMOS dengan proses 20 μm.

 CMOS 
Logika MOSFET jenis baru, CMOS (MOS komplementer), ditemukan oleh Chih-Tang Sah dan Frank Wanlass di Fairchild Semiconductor, dan pada bulan Februari 1963 mereka memublikasikan penemuan tersebut dalam makalah penelitian.

 Self-aligned gate 
Transistor MOSFET gerbang penyelarasan diri (gerbang silikon) ditemukan oleh Robert Kerwin, Donald Klein dan John Sarace di Bell Labs pada tahun 1967. Peneliti Semikonduktor Fairchild Federico Faggin dan Tom Klein kemudian menggunakan MOSFET gerbang penyelarasan diri untuk mengembangkan silikon pertama. sirkuit terpadu gerbang MOS.

 Alat semikonduktor 
Alat semikonduktor atau semiconductor devices, adalah sejumlah komponen elektronik yang menggunakan sifat-sifat materi semikonduktor, yaitu silikon, germanium, dan gallium arsenida. Alat-alat semikonduktor zaman sekarang telah menggantikan alat thermionik (seperti tabung hampa). Alat-alat semikonduktor ini menggunakan konduksi elektronik dalam bentuk padat (solid state), bukannya bentuk hampa (vacuum state) atau bentuk gas (gaseous state). Alat-alat semikonduktor dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk dicrete (potongan) seperti transistor, diode, dll, atau dapat juga ditemukan sebagai bentuk terintegrasi dalam jumlah yang sangat besar (jutaan) dalam satu keping silikon yang dinamakan sirkuit terpadu (IC).
jmpl|Contoh alat semikonduktor:, simbol dioda umum, nama elektroda dan penggambaran paket umum dalam penyelarasan yang sama dengan simbol rangkaian.
jmpl|Transistor adalah perangkat semikonduktor yang digunakan untuk memperkuat atau mengganti sinyal listrik dan daya.
jmpl|Intel Pentium P55C 166 MHz
jmpl|Panel Surya di Earth Rangers Centre. Sebagian besar modul surya saat ini diproduksi dari sel surya silikon kristal (c-Si) yang terbuat dari silikon polikristalin atau monokristalin. Teknologi surya generasi ketiga yang sedang berkembang menggunakan sel film tipis yang canggih. Sel multi-junction (MJ) persegi panjang, efisien tinggi, dan rapat biasanya digunakan dalam panel surya pada wahana antariksa.
jmpl|Lampu jalan bertenaga surya

 Jenis transistor dan semikonduktor 
Secara umum, Transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar yaitu Transistor Bipolar dan Transistor Efek Medan (Field Effect Transistor). Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokkan tersebut adalah terletak pada bias Input (atau Output) yang digunakannya. Transistor Bipolar memerlukan arus (current) untuk mengendalikan terminal lainnya sedangkan Field Effect Transistor (FET) hanya menggunakan tegangan saja (tidak memerlukan arus). Pada pengoperasiannya, Transistor Bipolar memerlukan muatan pembawa (carrier) hole dan electron sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya.

Berikut ini adalah jenis-jenis Transistor beserta penjelasan singkatnya.

 Transistor bipolar (BJT) 
Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya yaitu electron di kutup negatif untuk mengisi kekurangan electon atau hole di kutub positif.   Bipolar berasal dari kata “bi” yang artinya adalah “dua” dan kata “polar” yang artinya adalah “kutub”. Transistor Bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah Bipolar Junction Transistor.

Jenis-jenis Transistor Bipolar
Transistor Bipolar terdiri dari dua jenis yaitu Transistor NPN dan Transistor PNP. Tiga Terminal Transistor ini di antaranya adalah terminal Basis, Kolektor dan Emitor.
 Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal Basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari Kolektor ke Emitor.
 Transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal Basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari Emitor ke Kolektor.

 Transistor efek medan (field effect transistor) 
Transistor Efek Medan atau Field Effect Transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis Transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktifitasnya. Yang dimaksud dengan Medan listrik disini adalah Tegangan listrik yang diberikan pada terminal Gate (G) untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal Drain (D) ke terminal Source (S). Transistor Efek Medan (FET) ini sering juga disebut sebagai Transistor Unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja, apakah muatan pembawa tersebut merupakan Electron maupun Hole.

 Jenis-jenis 
Transistor jenis FET ini terdiri dari tiga jenis:
 JFET (Junction Field Effect Transistor) adalah transistor efek medan yang menggunakan persimpangan (junction) p-n bias terbalik sebagai isolator antara gerbang (gate) dan kanalnya. JFET terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P (p-channel) dan JFET kanal N (n-channel). JFET terdiri dari tiga kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate (G), drain (D), dan source (S).
 MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) adalah transistor efek medan yang menggunakan Isolator (biasanya menggunakan silicon dioksida atau SiO 2) di antara gerbang (gate) dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal-P (P-channel) dan MOSFET kanal-N (N-channel). MOSFET terdiri dari tiga kaki terminal, yaitu gate (G), drain (D) dan source (S).
 UJT (Uni Junction Transistor) adalah jenis transistor yang digolongkan sebagai field effect transistor (FET) karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Berbeda dengan jenis FET lainnya, UJT mememiliki dua terminal basis (B1 dan B2) dan 1 terminal emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali (switch) dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya.

 Jenis semikonduktor 
Semikonduktor secara luas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: 
 Semikonduktor intrinsik   
 Semikonduktor ekstrinsik. 

Semikonduktor intrinsik adalah bahan murni yang memiliki jumlah pembawa muatan mayoritas dan minoritas yang seimbang, sehingga menghasilkan konduktivitas listrik yang relatif rendah. Di sisi lain, semikonduktor ekstrinsik dibuat dengan memasukkan pengotor, atau dopan, ke dalam bahan intrinsik, yang secara signifikan mengubah sifat listriknya.

Doping adalah proses menambahkan pengotor ke bahan semikonduktor untuk membuat semikonduktor tipe-n atau tipe-p. Semikonduktor tipe-N dibuat dengan memasukkan pengotor donor yang memberikan elektron bebas tambahan, sehingga meningkatkan konduktivitas material. Sebaliknya, semikonduktor tipe-p dibentuk dengan menambahkan pengotor akseptor yang menciptakan lubang tambahan, membuat material lebih konduktif terhadap muatan positif.

Semikonduktor tipe-n dan tipe-p memiliki sifat dan aplikasi yang unik, dan masing-masing memainkan peran penting dalam pembentukan perangkat elektronik. Misalnya, kombinasi material tipe-n dan tipe-p dapat digunakan untuk membuat dioda, transistor, thyristor, amplifier, dan komponen dasar elektronik modern lainnya.

Proses fabrikasi semikonduktor adalah serangkaian langkah kompleks dan rumit yang mengubah bahan mentah menjadi sirkuit terpadu yang sangat canggih. Proses ini melibatkan banyak tahapan penting, termasuk persiapan wafer, fotolitografi, etsa, doping, metalisasi, pasivasi, pengemasan, dan pengujian. Dengan kemajuan berkelanjutan dalam material, teknik, dan peralatan, industri semikonduktor terus mendorong batas-batas inovasi dan skala, memungkinkan pengembangan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih bertenaga, dan lebih efisien.

 Bahan semikonduktor 
Meskipun berbagai macam material dapat menunjukkan sifat semikonduktor, beberapa material lebih umum digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik karena karakteristik spesifiknya. Dua bahan semikonduktor yang paling umum adalah silikon dan galium arsenida.

Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan, terutama karena kelimpahannya, biayanya rendah, dan sifatnya yang relatif stabil pada suhu tinggi. Konduktivitas listrik Silikon sekitar 1000 S/m. Selain itu, silikon memiliki infrastruktur fabrikasi yang mapan, menjadikannya pilihan yang menarik bagi produsen. Namun silikon memiliki beberapa kelemahan, seperti mobilitas elektron yang lebih rendah dibandingkan bahan lain, sehingga dapat membatasi kinerja perangkat berkecepatan tinggi.

Gallium arsenida adalah bahan semikonduktor populer lainnya, yang dihargai karena mobilitas elektronnya yang lebih tinggi dan celah pita langsung. Sifat-sifat ini membuatnya cocok untuk aplikasi optoelektronik, seperti laser dan sel surya. Namun, galium arsenida lebih mahal dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan silikon, sehingga membatasi penerapannya secara luas. Kelemahan lain galium arsenida adalah secara intrinsik bersifat semi-isolator dan bukan semikonduktor dengan konduktivitas listrik 0,000001 S/m.

Selain silikon dan galium arsenida, para peneliti terus mengeksplorasi material baru dengan sifat semikonduktor yang menjanjikan. Bahan-bahan tersebut termasuk aluminium nitrida, karbon nanotube, dan banyak bahan lainnya yang berpotensi merevolusi industri. Seiring dengan berkembangnya pemahaman kita tentang material baru ini, kemungkinan besar material tersebut akan memainkan peran yang semakin penting di masa depan fabrikasi semikonduktor.

 Bahan listrik isolator, konduktor, dan semikonduktor 
Bahan berdasarkan konduktivitas listriknya dibedakan menjadi isolator, konduktor, dan semikonduktor. Konduktivitas adalah sifat yang memungkinkan suatu bahan untuk menghantarkan listrik. 

Isolator  
Dilansir dari Encyclopaedia Britannica, isolator adalah bahan yang menghalangi arus listrik sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Terlihat pada gambar bahwa bahan isolator memiliki bandgap atau jurang pembatas dimana elektron tidak cukup kuat untuk melompatinya sehingga aliran listrik terhenti. Yang termasuk bahan isolator adalah bahan dengan konduktivitas sangat rendah seperti kertas, plasti, batu-bata, karet, mika, dan udara. Pernahkah kamu tersengat listrik karena kabel yang terkelupas? Bagian yang terkelupas tersebut adalah isolator yang terbuat dari karet. isolator menjaga agar listrik tidak bocor keluar sehingga tidak membahayakan makhluk hidup. Selain itu isolator juga berfungsi mengisolasi komponen elektronik sehingga tidak ada arus yang bercampur dan alat elektronik dapat bekerja dengan baik.

Konduktor 
Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik kaena memiliki konduktivitas tinggi. Konduktor memiliki konduktivitas tinggi karena memiliki pita energi yang tidak terputus atau kontinu. Terlihat pada gambar, pita energi konduktor tidak terpisah sehingga elektron akan terus lewat tanpa hambatan dan arus listrik terus mengalir. Dilansir dari ThoughtCo, bahan yang termasuk konduktor lemah dalah perak, emas, tembaga, alumunium, air raksa, baja, besi, larutan elektrolit seperti air laut, dan air raksa. Adapun yang termasuk konduktor kuat adalah platinum, kuningan, perunggu, grafik, dan larutan elektrolit kuat seperti air lemon. Arus listrik dari pembangkit listrik mengalir melalui kabel dengan konduktor didalamnya sehingga bisa sampai ke rumahmu. 

Semikonduktor
Semikonduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu. Dilansir dari Lumen Learning, semikonduktor terdiri dari dua jenis yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik hanya terdiri dari satu bahan seperti silikon, selenium, atau germanium. Pada semikonduktor intrinsik dapat menghantarkan listrik saat diberikan panas. Panas memberikan tambahan energi pada elektron untuk meloncati jurang bandgap semikonduktor yang tidak terlalu jauh. Sedangkan semikonduktor ektrinsik terdiri dari dua bahan, yaitu tipe p atau positif dan tipe n atau negatif yang tergabung. Semikonduktor tipe n memiliki kelebihan satu elektron valesnsi sehingga mampu melepaskan elektron. Adapun semikonduktor tipe p adalah pembawa muatan bebas atau dapat dibilang memiliki lubang. Saat diberikan arus listrik, elektron dari tipe n akan mengisi lubang-lubang pada tipe p membuat arus dapat mengalir melewati band gap atau jurang kecil semikonduktor.

 Proses fabrikasi semikonduktor 
Proses fabrikasi semikonduktor adalah serangkaian langkah kompleks dan sangat terspesialisasi yang mengubah bahan mentah menjadi komponen elektronik fungsional. Proses ini melibatkan banyak teknik dan teknologi, dan setiap tahapan memerlukan kontrol yang tepat dan perhatian terhadap detail. berbagai tahapan yang terlibat dalam fabrikasi semikonduktor, mulai dari pertumbuhan kristal semikonduktor hingga pengemasan akhir perangkat.

 Pertumbuhan kristal dan persiapan wafer 
Proses fabrikasi diawali dengan pertumbuhan kristal semikonduktor berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai bahan dasar produksi perangkat elektronik. Dalam kasus silikon, metode pertumbuhan kristal yang paling umum adalah proses Czochralski. Proses lain yang banyak digunakan termasuk metode Kyropoulos, teknik zona terapung, metode Verneuil, teknik Bridgman, dll. Proses Czochralski melibatkan peleburan silikon dengan kemurnian tinggi di bawah atmosfer terkendali dan kemudian mendinginkannya hingga 0°C. Kemudian kristal tunggal diekstraksi dari lelehan dan diiris menjadi wafer film tipis. Selain itu, wafer dipoles dan dibersihkan dengan hati-hati untuk menghasilkan permukaan murni untuk langkah pemrosesan selanjutnya. Salah satu keuntungan menggunakan proses Czochralski adalah menghasilkan pertumbuhan kristal yang baik.

 Wafer 

jmpl|ka
jmpl|ka|Permukaan wafer 8 inci. Pita kuning adalah pantulan cahaya.
jmpl|Potongan silikon ultra murni, 2 x 2 cm.. Kristal silikon adalah bahan semikonduktor yang paling umum digunakan dalam mikroelektronika dan fotovoltaik.
jmpl|Boule kristal silikon ingot pada Museum Intel.
jmpl|Silikon yang tumbuh mlealui proses Czochralski, 1956.
jmpl|Sebuah kotak transportasi berisi dua wafer enam inci (∅150mm) yang terbuat dari silikon karbida, untuk digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhan homoepitaksi lapisan transistor SiC melalui MOVPE.
jmpl|Wafer Si 200 mm yang telah diproses. Wafer silikon; perangkat individual (VLSI dalam kotak) tidak dapat digunakan sampai dipotong dadu, diikat dengan kawat, dan dikemas
jmpl|Aligner adalah peralatan utama yang digunakan dalam fabrikasi perangkat semikonduktor. Wafer dimuat secara robotik dari pembawa di sebelah kiri sistem dan secara bertahap dilapisi dengan photoresist, terkena sinar ultraviolet, dan "dikembangkan".
Sebuah wafer pada umumnya terbuat dari silikon yang sangat murni yang dikembangkan menjadi ingot silinder mono-crystalline yang memiliki diameter sampai 300 mm menggunakan proses Czochralski. Ingot-ingot ini kemudian dipotong menjadi wafer dengan ketebalan 0,75mm dan disemir untuk mendapatkan permukaan yang rata dan teratur.

 Proses produksi wafer silikon 
Silika (SiO 2)
Semikonduktor atau silikon kelas surya terbuat dari silika sebagai bahan baku melalui langkah multi-produksi. Silika merupakan material yang paling melimpah di kerak bumi.
Pemurnian/refining/reduction
Silikon logam unsur dibuat dengan metode reduksi karbotermik dalam tungku listrik. Kemurniannya sekitar 99% yang masih terlalu rendah untuk digunakan sebagai silikon kelas semikonduktor.

(Si02 + 2CSi +2CO)

Ultra-pure polysilicon rod
Unsur silikon kembali dibentuk dengan metode Siemens. Batang ini terbuat dari polikristal, tetapi kemurniannya mencapai 99,999999999% yang disebut “sebelas-sembilan”. Kemurnian “sembilan-sembilan dapat diterima untuk polisilikon tingkat surya.

(HiSCl3+H2Si + 3HCl)

Proses imi menghasilkan electronic-grade rod dan Solar Grade rod 
Ingot silikon kristal tunggal
Ingot kristal tunggal bebas dislokasi dengan orientasi pasti ditumbuhkan dari lelehan polisilikon oleh Czochralski (CZ), CZ yang dimodifikasi, atau proses pengecoran multikristalin. Dalam semua proses, sejumlah kecil zat (B, P, So, As) didoping untuk mengatur jenis resistivitas dan konduktivitas.
Slicing 
Ingot silikon kristal tunggal diiris menjadi wafer menggunakan gergaji berlian.
Pemolesan
Wafer dipoles berulang kali untuk mendapatkan hasil akhir seperti cermin menggunakan proses mechano-kimia
Wafer silikon
Kerataan, partikel, goresan, kontaminasi dan deformasi wafer lainnya menjadi perhatian utama dalam proses wafer. Kemurnian bahan kimia, air dan kebersihan proses merupakan faktor kunci dalam produksi.
Kegunaan wafer silikon
Sel surya perangkat yang mengubah foton dari matahari (cahaya matahari) menjadi listrik. Perangkat Semikonduktor IC, LSI, VLSI, dan perangkat diskrit adalah dasar dari perangkat elektronik canggih saat ini dan masa depan.

Setelah wafer dipersiapkan, banyak proses dibutuhkan untuk memproduksi semikonduktor sirkuit terintegrasi yang diinginkan. Pada umumnya, langkah-langkah tersebut dibagi menjadi empat bidang:
 Pemrosesan depan
 Pemrosesan belakang
 Tes
 Pengepakan

 Daftar langkah fabrikasi perangkat semikonduktor 
jmpl|Proses photo etching (photo chemical machining) dalam 6 langkah
jmpl|Etching, animasi sederhana dari aksi etchant pada lembaran tembaga dengan mask.
jmpl|Tru Laser oleh Trumf, Jerman. Laser marking pada plat baja tahan karat di GTDMC, Gujranwala, Pakistan
jmpl|Pemolesan kimia-mekanis (CMP): di sebelah kiri adalah bagian dari chip yang diproduksi tanpa planarisasi kimia-mekanis, lapisan yang tidak rata terlihat; di sebelah kanan adalah sebuah chip, selama produksinya planarisasi dilakukan berulang kali.
jmpl|Prinsip fungsional pemolesan kimia-mekanik
jmpl|Bagian bawah kondisioner kain pemoles bertatahkan berlian
Ini adalah daftar teknik pemrosesan yang digunakan berkali-kali selama pembuatan perangkat elektronik modern; Daftar ini tidak selalu berarti pesanan tertentu, atau semua teknik diambil selama pembuatan karena, dalam praktiknya, pesanan dan teknik mana yang diterapkan, sering kali khusus untuk penawaran proses oleh pabrik pengecoran, atau khusus untuk produsen perangkat terintegrasi (IDM) untuk produk mereka sendiri, dan perangkat semikonduktor mungkin tidak memerlukan semua teknik. Peralatan untuk melaksanakan proses ini dibuat oleh segelintir perusahaan. Semua peralatan perlu diuji sebelum pabrik fabrikasi semikonduktor dimulai. Proses-proses ini dilakukan setelah desain sirkuit terpadu. Pabrik semikonduktor beroperasi 24/7 dan banyak pabrik menggunakan air dalam jumlah besar, terutama untuk membilas chip.

 Pengolahan wafer
 Pembersihan basah
 Kadang-kadang dibersihkan dengan pelarut seperti aseton, trikloretilen, atau air ultra murni saat memutar wafer
 Larutan piranha
 Pembersihan RCA 
 Menggosok wafer
 Pembersihan putar
 Pembersihan semprotan jet
 Aerosol kriogenik
 Megasonik
 Pembersihan batch perendaman
 Pasifasi permukaan
 Fotolitografi
 Lapisan photoresist (sering kali berbentuk cairan, pada seluruh wafer)
 Memanggang photoresist (pemadatan dalam oven)
 Penghapusan manik tepi
 Eksposur (dalam stepper fotolitografi, pemindai, atau pelurus masker)
 Post Exposure Baking (PEB) meningkatkan daya tahan photoresist
 Pengembangan (penghilangan bagian penahan dengan menggunakan cairan pengembang, hanya menyisakan bagian wafer yang terbuka untuk implantasi ion, pengendapan lapisan, etsa, dll)
 Implantasi ion (di mana dopan ditanamkan ke dalam wafer sehingga menciptakan daerah dengan konduktivitas yang meningkat atau menurun)
 Etching (fabrikasi mikro)
 Etching kering (etsa plasma)
 Etching ion reaktif (RIE)
 Etching ion reaktif dalam (DRIE)
 Etching lapisan atom (ALE)
 Plasma ALE
 ALE termal
 Etsa basah
 Etsa oksida buffer 
 Deposisi uap kimia (CVD)
 Deposisi uap kimia organik logam (MOCVD), digunakan dalam LED
 Deposisi lapisan atom (ALD)
 Deposisi uap fisik (PVD)
 Sputtering
 Evaporation
 Epitaksi
 Epitaksi berkas molekul (MBE)
 Deposisi berkas ion
 Pengabuan plasma (untuk menghilangkan photoresist/pengupasan photoresist secara menyeluruh, juga dikenal sebagai strip kering, yang secara historis dilakukan dengan pelarut kimia yang disebut resist stripper, untuk memungkinkan wafer menjalani putaran fotolitografi berikutnya)
 Perlakuan termal
 Pemrosesan termal cepat (RTP), anil termal cepat
 Pemrosesan termal milidetik, anil milidetik, pemrosesan milidetik, anil lampu flash (FLA)
 Anil laser
 Anil tungku
 Oksidasi termal
 LOCOS
 Pengangkatan laser (untuk produksi LED)
 Deposisi elektrokimia (ECD).
 Pemolesan kimia-mekanis (CMP)
 Pengujian wafer (di mana kinerja kelistrikan diverifikasi menggunakan peralatan pengujian otomatis, binning dan/atau pemangkasan laser juga dapat dilakukan pada langkah ini)
 Die preparation
 Memasukkan-silikon melalui manufaktur (untuk sirkuit terpadu tiga dimensi)
 Pemasangan wafer (wafer dipasang ke bingkai logam menggunakan pita potong)
 Penggerindaan dan pemolesan wafer (mengurangi ketebalan wafer untuk perangkat tipis seperti kartu pintar atau kartu PCMCIA atau pengikatan dan penumpukan wafer, hal ini juga dapat terjadi selama pemotongan wafer, dalam proses yang dikenal sebagai Dice Before Grind atau DBG)
 Ikatan dan penumpukan wafer (untuk sirkuit terpadu tiga dimensi dan MEMS)
 Pembuatan lapisan redistribusi (untuk paket WLCSP)
 Wafer bumping (untuk flip chip BGA (ball grid array), dan paket WLCSP)
 Pemotongan die atau pemotongan wafer
 Pengemasan IC
 Lampiran cetakan (Die dilekatkan pada rangka utama menggunakan pasta konduktif atau film lampiran cetakan.)
 Ikatan IC: Ikatan kawat, ikatan termosonik, chip flip atau ikatan pita otomatis (TAB)
 Enkapsulasi IC atau pemasangan penyebar panas terintegrasi (IHS).
 Pencetakan (menggunakan senyawa cetakan plastik khusus yang mungkin mengandung bubuk kaca sebagai pengisi untuk mengontrol ekspansi termal)
 Pembakaran
 Elektroplating (melapisi ujung tembaga pada rangka timah dengan timah untuk memudahkan penyolderan)
 Penandaan laser atau pencetakan silkscreen
 Memangkas dan membentuk (memisahkan rangka utama satu sama lain, dan membengkokkan pin rangka utama sehingga dapat dipasang pada papan sirkuit tercetak)
 Pengujian IC
Selain itu langkah-langkah seperti Wright etsa dapat dilakukan.

 Silikon grade semikonduktor 

Silika, suatu bentuk silikon (SiO 2), muncul secara alami dalam bentuk kuarsa. Silikon, selain oksigen, menyumbang 27,8% kerak bumi dan merupakan unsur paling melimpah di alam. Berbeda dengan hidrogen dan helium yang mendominasi materi tampak di alam semesta, silikon memiliki kandungan massa kurang dari 0,1%.

Penggunaan silikon dalam perangkat semikonduktor memerlukan silikon metalurgi dengan kemurnian tinggi. Proses mengubah silikon mentah menjadi substrat kristal tunggal yang dapat digunakan dalam proses semikonduktor modern dimulai dengan degradasi silikon dioksida murni. Silikon murni (99,9%) diperoleh dengan elektrolisis dari silikon padat dan senyawa silikon lainnya. 

Selain itu, silikon murni yang digunakan dalam sirkuit terpadu terdiri dari satu kristal sempurna. Kristal silikon tunggal terdiri dari atom-atom dalam pola periodik tiga dimensi yang memanjang di sekitar kristal. Semikonduktor yang terbuat dari silikon menjadi wafer yang menjadi silikon pada wafer tersebut. 

Kristal polisilikon, yang membentuk banyak kristal tunggal yang lebih kecil dengan orientasi berbeda, tidak digunakan dalam perangkat semikonduktor. Metode Czoralski adalah metode pertumbuhan kristal yang dapat menghasilkan semikonduktor kristal tunggal. 

Silikon elektronik (EGS) adalah bahan baku produksi kristal tunggal yang terbuat dari silikon. Pengotor doping (atom seperti boron dan fosfor) ditambahkan ke silikon semikonduktor dengan kemurnian tinggi (beberapa bagian per juta pengotor) dan doping semikonduktor yang tepat mengubahnya menjadi silikon tipe P atau tipe ORN, sejenis silikon dengan sifat elektronik yang berbeda. Bahan dasar semikonduktor digunakan untuk menumbuhkan kristal, dan dalam produksi wafer silikon, pengotornya disebut sebagai PbA dan PbPma.

Silikon elektronik (EGS) didoping dengan unsur-unsur dalam kisaran bagian per miliar (ppb) karbon dan kurang dari 2 bagian per juta (ppm)–jika silikon dimurnikan dengan doping dengan unsur-unsur seperti boron, fosfor, dan arsenik, silikon tersebut dapat diolah menjadi digunakan sebagai semikonduktor untuk berbagai aplikasi. Silikon elektronik adalah bentuk murni silikon polikristalin yang diubah menjadi ingot silikon monokristalin menggunakan proses Czoralskis. 

Sebagian besar Mg Si digunakan dalam aplikasi metalurgi pada paduan silikon seperti aluminium dan besi untuk meningkatkan sifat tertentu. Poli polikristalin digunakan untuk membentuk struktur komponen seperti transistor, gerbang dan sirkuit terpadu. Silikon elektronik dan poli kristal dalam bentuk non-kristal amorf (seperti kaca) digunakan dalam sel fotovoltaik (surya) dan transistor film tipis. 

Peleburan zona, juga dikenal sebagai pemurnian zona, adalah metode pembersihan silikon pertama di mana sebatang silikon metalurgi dipanaskan hingga meleleh di salah satu ujungnya. Pemanas menggerakkan panjang batang dan menjaga sebagian kecil batang tetap meleleh saat mendingin dan mengeras.

Proses penghilangan material menghilangkan lapisan tipis silikon yang diperlukan untuk produksi wafer yang permukaannya bebas dari kerusakan. Selama proses ini, kabut dapat terbentuk pada permukaan wafer, sehingga memerlukan langkah pemolesan tambahan untuk memberikan hasil akhir yang seperti cermin.

TC diuapkan dan disuling hingga mencapai tingkat kemurnian yang tinggi, kemudian diencerkan dengan H2 sebelum dialirkan ke reaktor pengendapan, di mana TC diubah menjadi silikon elementer. Ini secara alami diubah menjadi Mg Si-TC sehingga pengotor seperti Fe, Al dan B dapat dihilangkan.

Homogenitas doping dalam arah aksial dan radial terbatas pada silikon Czochralski, sehingga sulit untuk mendapatkan wafer dengan resistansi lebih dari 100 ohm/cm. Silikon memiliki indeks bias yang besar (ruang 60-25) dan rangkaian pantulan udara dengan serapan dan transmisi yang signifikan (nol) [52]. Pengotor oksigen dan karbon mengurangi panjang difusi wafer silikon. 

Ada kebutuhan yang kuat untuk analisis teoretis dan eksperimental terhadap fenomena kapilaritas suhu tinggi serta perambatan dan infiltrasi lembap yang terjadi dalam sistem keramik Si-B dan X tertentu. Pada bagian berikut, kami menyajikan ikhtisar literatur dan data studi teoretis dan eksperimental fenomena suhu tinggi yang terjadi dalam interaksi bahan berbasis Si dengan keramik yang tersedia, serta ringkasan kesimpulan penelitian yang kami lakukan. menggunakan metode berbasis sessile drop yang dikombinasikan dengan berbagai metode eksperimental yang baru dikembangkan.

Beberapa bahan tahan api yang dikembangkan untuk silikon fotovoltaik suhu tinggi adalah grafit padat [34] (SIC), silikon grafit [5] dan silikon nitrida yang dicampur dengan silika [67], namun bahan ini belum banyak digunakan dalam sistem LHTE karena pengoperasiannya yang bervariasi. kondisi.

Selain itu, wafer silikon premium harganya mahal dibandingkan dengan kualitas silikon lainnya, meskipun kualitas dan masa pakai serta kinerjanya yang lebih lama membenarkan harganya. Silikon murni, juga dikenal sebagai silikon metalurgi, memiliki kualitas yang baik tetapi tidak cocok untuk pembuatan perangkat elektronik. Biayanya yang mahal untuk aplikasi lain seperti sel surya dan liquid crystal display (EG), menjadikan silikon bedah yang ditingkatkan (UMG-SI) sebagai alternatif yang menarik.

Karena kemurnian batu kuarsa yang tinggi, pasir pantai dan kuarsa adalah bahan baku paling umum untuk grade elektronik. Tidak semua pasir adalah kuarsa, tetapi pasir yang diekstraksi untuk tujuan ini memiliki konsentrasi kuarsa dan silikon dioksida hingga 95%. Pembersihan dimulai dengan memanaskan pasir untuk mengurangi karbon yang dihasilkan karbon monoksida dan silikon. 

Sintesis dan pemurnian bahan semikonduktor polikristalin massal merupakan langkah pertama menuju fabrikasi komersial perangkat elektronik. Bahan polikristalin inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan baku pembentukan bahan kristal tunggal yang diolah menjadi wafer semikonduktor. Pengaruh kuat terhadap karakteristik kelistrikan semikonduktor yang ditunjukkan oleh sejumlah kecil pengotor memerlukan bahan baku massal dengan kemurnian sangat tinggi (> 99,9999%). Meskipun beberapa tingkat pemurnian dimungkinkan selama proses kristalisasi, penting untuk menggunakan bahan awal dengan kemurnian setinggi mungkin.

Setelah oksigen (46%), silikon (L. silicis flint) merupakan unsur paling melimpah di kerak bumi (28%). Namun, silikon tidak terdapat dalam bentuk unsurnya, melainkan dalam bentuk oksidanya (SiO 2 ) atau dalam bentuk silikat. Pasir, kuarsa, kecubung, batu akik, batu api, dan opal adalah beberapa bentuk oksida yang muncul. Granit, hornblende, asbes, feldspar, tanah liat dan mika, dll. adalah beberapa dari sekian banyak mineral silikat. Dengan pasokan bahan mentah yang tidak terbatas, biaya yang terkait dengan produksi silikon curah bukanlah abstraksi dan konversi oksida, tetapi pemurnian unsur silikon mentah. Meskipun unsur silikon 98%, yang dikenal sebagai silikon tingkat metalurgi (MGS), mudah diproduksi dalam skala besar, persyaratan kemurnian ekstrem untuk fabrikasi perangkat elektronik memerlukan langkah pemurnian tambahan untuk menghasilkan silikon tingkat elektronik (EGS). Silikon tingkat elektronik juga dikenal sebagai silikon tingkat semikonduktor (SGS). Agar tingkat kemurnian dapat diterima untuk pertumbuhan kristal berikutnya dan fabrikasi perangkat, EGS harus memiliki tingkat pengotor karbon dan oksigen kurang dari beberapa bagian per juta (ppm), dan pengotor logam pada kisaran bagian per miliar (ppb) atau lebih rendah. 

EGS adalah bahan baku pembuatan silikon kristal tunggal. Ini adalah bahan polikristalin dengan kemurnian tinggi dan memerlukan elemen doping berada dalam kisaran bagian per miliar. Pengotor utama–boron,fosfor,karbon. Langkah pertama adalah produksi silikon kelas metalurgi (MGS) dalam tungku busur elektrode terendam. Tungku diisi dengan kuarsit dan karbon.

Reaksi yang terjadi di dalam tungku adalah :
 SiC (padat) + SiO 2 (padat) -> Si (cair) + SiO (gas) + CO (gas)
 Si (padat) + 3HCl (gas) -> SiHCl3 (gas) + H2 (gas) + panas
 2H2 (gas) + 2SiHCl3 (gas) -> 2Si (padat) + 6HCl (gas)
 SiH4 (gas) + panas -> Si (padat) + 2H2 (gas)

 Metallurgical-grade silicon (MGS) 
jmpl|Submerged Electric Arc Furnace.
Bahan sumber khas untuk produksi komersial unsur silikon adalah kerikil kuarsit; bentuk pasir yang relatif murni (SiO 2). Contohnya, langkah pertama dalam sintesis silikon adalah peleburan dan reduksi silika dalam tungku busur elektroda terendam,submerged-electrode arc furnace. Campuran kerikil kuarsit dan karbon dipanaskan hingga suhu tinggi (sekitar 1800 °C) di dalam tungku. Lapisan karbon terdiri dari campuran batu bara, kokas, dan serpihan kayu. Yang terakhir ini memberikan porositas yang diperlukan sehingga gas yang tercipta selama reaksi (SiO dan CO) dapat mengalir melalui lapisan. Campuran kerikil kuarsit dan karbon dipanaskan hingga suhu tinggi (sekitar 1800 °C) di dalam tungku. Lapisan karbon terdiri dari campuran batu bara, kokas, dan serpihan kayu. Yang terakhir ini memberikan porositas yang diperlukan sehingga gas yang tercipta selama reaksi (SiO dan CO) dapat mengalir melalui lapisan.

Reaksi awal antara lelehan SiO 2 dan C, terjadi pada busur antara elektrode yang berdekatan, dimana suhu lokal dapat melebihi 2000 °C. SiO dan CO kemudian menghasilkan aliran ke zona yang lebih dingin di tungku tempat SiC terbentuk, atau lebih tinggi di lapisan tempat mereka membentuk kembali SiO 2 dan C, SiC bereaksi dengan lelehan SiO 2, menghasilkan silikon yang diinginkan bersama dengan SiO dan CO. Silikon cair yang terbentuk dikeluarkan dari tungku dan dipadatkan.

MGS yang diproduksi sekitar 98-99% murni, dengan pengotor utama adalah aluminium dan besi, namun, memperoleh tingkat pengotor boron yang rendah sangatlah penting, karena merupakan hal yang penting. sulit untuk dihilangkan dan berfungsi sebagai dopan untuk silikon. Kelemahan dari proses di atas adalah memerlukan banyak energi dan bahan mentah. Diperkirakan produksi satu metrik ton (1.000 kg) MGS memerlukan 2500–2700 kg kuarsit, 600 kg arang, 600–700 kg batu bara atau kokas, 300–500 kg serpihan kayu, dan tenaga listrik 500.000 kWh. Saat ini, sekitar 500.000 metrik ton MGS diproduksi per tahun di seluruh dunia. Sebagian besar produksinya (sekitar 70%) digunakan untuk aplikasi metalurgi (misalnya, paduan aluminium-silikon biasanya digunakan untuk blok mesin otomotif) yang merupakan asal mula namanya. Aplikasi dalam berbagai produk kimia seperti resin silikon menyumbang sekitar 30%, dan hanya 1% atau kurang dari total produksi MGS yang digunakan dalam pembuatan EGS dengan kemurnian tinggi untuk industri elektronik. Konsumsi EGS di seluruh dunia saat ini adalah sekitar 5x106 kg per tahun.
+Tabel : Konsentrasi pengotor yang umum ditemukan pada silikon tingkat metalurgi (MGS).ElemenKonsentrasi (ppm)ElemenKonsentrasi (ppm)aluminium1000-4350manganese50-120boron40-60molybdenum< 20calcium245-500nickel10-105chromium50-200phosphorus20-50copper15-45titanium140-300iron1550-6500vanadium50-250magnesium10-50zirconium20

 Electronic-grade silicon (EGS) 
jmpl|Penarik kristal. Digunakan untuk membuat ingot silikon untuk digunakan dalam industri semikonduktor, penarik kristal ini terdiri dari dua bagian utama, tungku dan penarik: tungku berbentuk silinder dan terletak di bagian bawah instrumen.
Silikon tingkat elektronik (EGS) adalah bahan polikristalin dengan kemurnian sangat tinggi dan merupakan bahan mentah untuk pertumbuhan silikon kristal tunggal. EGS adalah salah satu bahan paling murni yang umum tersedia. Pembentukan EGS dari MGS dilakukan melalui proses pemurnian kimia. Konsep dasarnya melibatkan konversi MGS menjadi senyawa silikon yang mudah menguap, yang dimurnikan dengan distilasi, dan selanjutnya diurai untuk membentuk kembali unsur silikon dengan kemurnian lebih tinggi (yaitu, EGS). Terlepas dari rute pemurnian yang digunakan, langkah pertama adalah penghancuran fisik MGS diikuti dengan konversi menjadi senyawa silikon yang mudah menguap.
+Tabel : Konsentrasi pengotor yang umum ditemukan pada silikon tingkat elektronik (EGS).ElementConcentration (ppb)ElementConcentration (ppb)arsenic< 0.001gold< 0.00001antimony< 0.001iron0.1-1.0boron≤ 0.1nickel0.1-0.5carbon100-1000oxygen100-400chromium< 0.01phosphorus≤ 0.3cobalt0.001silver0.001copper0.1zinc< 0.1
Pembentukan EGS dari MGS dilakukan melalui proses pemurnian kimia. Konsep dasarnya melibatkan konversi MGS menjadi senyawa silikon yang mudah menguap, yang dimurnikan dengan distilasi, dan selanjutnya diurai untuk membentuk kembali unsur silikon dengan kemurnian lebih tinggi (yaitu, EGS). Terlepas dari rute pemurnian yang digunakan, langkah pertama adalah penghancuran fisik MGS diikuti dengan konversi menjadi senyawa silikon yang mudah menguap.

Sejumlah senyawa, seperti monosilana (SiH 4), diklosilana (SiH 2 Cl 2 ), triklorosilan (SiHCl 3), dan silikon tetraklorida (SiCl 4), telah dianggap sebagai zat antara kimia. Di antaranya, SiHCl 3 telah digunakan terutama sebagai senyawa antara untuk pembentukan EGS selanjutnya, meskipun SiH 4 digunakan pada tingkat yang lebih rendah. Silikon tetraklorida dan turunan terklorinasi rendahnya digunakan untuk pertumbuhan deposisi uap kimia (CVD) Si dan SiO 2 . Titik didih silan dan produk terklorinasinya sedemikian rupa sehingga mudah dipisahkan satu sama lain melalui distilasi fraksional. sedemikian rupa sehingga mudah dipisahkan satu sama lain melalui distilasi fraksional.

+Titik didih silan dan klorosilan pada 760 mmHg (1 atmosfer).SenyawaTitik didih (°C)SiH4 -112.3SiH3Cl -30.4SiH2Cl28.3SiHCl331.5SiCl457.6
Alasan dominannya penggunaan SiHCl 3 dalam sintesis EGS adalah sebagai berikut:

 SiHCl 3 dapat dengan mudah dibentuk melalui reaksi hidrogen klorida anhidrat dengan MGS pada suhu yang cukup rendah (200–400 °C);
 berbentuk cair pada suhu kamar sehingga pemurnian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik distilasi standar;
 mudah ditangani dan jika kering dapat disimpan dalam tangki baja karbon;
 cairannya mudah menguap dan, bila dicampur dengan hidrogen, dapat diangkut dalam jalur baja tanpa korosi;
 itu dapat dikurangi pada tekanan atmosfer dengan adanya hidrogen;
 pengendapannya dapat terjadi pada silikon yang dipanaskan, sehingga menghilangkan kontak dengan permukaan asing yang dapat mencemari silikon yang dihasilkan; dan
 ia bereaksi pada suhu yang lebih rendah (1000–1200 °C) dan dengan laju yang lebih cepat dibandingkan SiCl 4 

 Spesifikasi silikon kelas elektronik 
Electronic grade silicon (EGS), juga dikenal sebagai silicon kelas semikonduktor, adalah bentuk silikon ultra murni yang digunakan dalam industri elektronik dan semikonduktor untuk membuat sirkuit terpadu, sel surya, dan perangkat teknologi tinggi lainnya. Tingkat kemurnian yang tinggi ini sangat penting karena sedikit saja pengotor dapat memengaruhi kinerja dan efisiensi perangkat elektronik secara signifikan.

Berikut adalah spesifikasi utama dari electronic grade silicon:
 Kemurnian: Spesifikasi EGS yang paling penting adalah kemurniannya. Silikon Kelas Elektronik memerlukan tingkat kemurnian ingot silikon kelas semikonduktor dengan kemurnian tinggi99,9999% (6N) atau lebih tinggi, dengan beberapa aplikasi memerlukan kemurnian hingga 99,9999999% (9N). Semakin tinggi kemurniannya, semakin sedikit kotoran dan cacat, sehingga kinerja perangkat menjadi lebih baik.
 Konsentrasi dopan: Konsentrasi dopan yang disengaja seperti boron, fosfor, arsenik, atau antimon dikontrol dengan ketat untuk memastikan sifat listrik yang tepat. Tingkat doping yang diinginkan bervariasi tergantung pada aplikasi spesifik.
 Jejak pengotor: Konsentrasi pengotor yang tidak disengaja, seperti logam (misalnya aluminium, tembaga, besi), dan unsur lainnya (misalnya karbon, oksigen) harus dijaga pada tingkat yang sangat rendah. Pengotor ini dapat menimbulkan cacat dan memengaruhi sifat kelistrikan Silikon, sehingga menyebabkan penurunan kinerja perangkat.
 Struktur kristal: Silikon kelas elektronik biasanya diproduksi sebagai ingot monokristalin atau polikristalin. Silikon Monokristalin lebih disukai untuk aplikasi berkinerja tinggi, karena memiliki struktur kristal yang lebih seragam dan cacat yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan sifat listrik yang lebih baik. Silikon Polikristalin, meskipun kurang seragam, lebih hemat biaya dan cocok untuk aplikasi berkinerja rendah seperti sel surya.
 Resistivitas: Resistivitas silikon merupakan parameter penting dalam perangkat elektronik, karena menentukan konduktivitas listrik suatu material. Resistivitas EGS dikendalikan oleh konsentrasi dopan dan kemurnian Silikon. Aplikasi yang berbeda memerlukan nilai resistivitas tertentu, jadi memastikan bahwa EGS memenuhi persyaratan ini sangatlah penting.
 Permukaan akhir dan dimensi: Ingot silikon sering diiris menjadi wafer tipis untuk diproses lebih lanjut. Permukaan akhir wafer ini harus halus dan bebas cacat, karena ketidaksempurnaan apa pun dapat menyebabkan masalah selama pembuatan perangkat elektronik. Selain itu, wafer harus memiliki ketebalan yang seragam dan memiliki dimensi yang jelas untuk memastikan kinerja perangkat yang tepat.

Silikon kelas elektronik dicirikan oleh kemurniannya yang tinggi, konsentrasi dopan yang terkontrol, tingkat pengotor jejak yang rendah, struktur kristal yang terdefinisi dengan baik, resistivitas spesifik, serta permukaan dan dimensi permukaan yang presisi. Spesifikasi ini memastikan bahwa Silicon cocok untuk pembuatan perangkat elektronik dan semikonduktor berkinerja tinggi.

 Lihat pula 
 Fabrikasi wafer
 Wafer elektronik
 Semikonduktor
 Industri semikonduktor
 Polikristalin
 Silikon monokristalin
 Proses Czochralski
 Boule kristal silikon
 Doping semikonduktor
 Pengemasan sirkuit terpadu
 Pabrik Fabless
 Fotolitografi
 Litografi ultraviolet ekstrem
 Litografi rendam
 ASML Holding pemasok sistem fotolitografi terbesar, terutama untuk industri semikonduktor.
 SEMI — Asosiasi perdagangan industri semikonduktor
 Otomasi desain elektronik
 Fab
 Foundry
 GDS-II
 OASIS

 Referensi 

 Pranala luar 
 Semiconductor Manufacturing 
 Intel's Animated step-by-step process 
 Semiconductor Manufacturing and Fabrication 

Kategori:Fabrikasi alat semikonduktor
Kategori:Teknologi cleanroom
Kategori:MOSFET
Kategori:Sirkuit terpadu
Kategori:Perangkat semikonduktor
Kategori:Manufaktur elektronik
Kategori:Industri elektronika